( 465 ) 



duire des effets aussi nets, beaucoup prs, que ceux obtenus avec le platine 

 et les mtaux qui l'accompagnent. 



Du dpt d'argent ou de l'argent. 



L'argent se prte trs-facilement au dpt avec adhrence sur cuivre 

 et d'autres mtaux, en suivant la mthode gnrale. On sait que le chlorure 

 d'argent est soluble dans une dissolution sature de sel marin, mais en trs- 

 faible proportion, puisque la quantit d'argent unie au chlore ne repr- 

 sente que les t , ) < U 7 U u du poids du sel marin employ la temprature de 

 10 degrs. Mais le pouvoir dissolvant augmente avec la temprature; 

 car, aux environs de celle de lebullition, il est quatre fois plus con- 

 sidrable : on sait encore que, lorsque l'on met une lame de fer, de zinc ou 

 de cuivre dans de l'eau sature de chlorure d'argent, la temprature 

 ordinaire, le chlorure d'argent est dcompos, et l'argent se dpose en par- 

 ties plus ou moins tnues et sans cohrence sur le mtal. Les rsultats que 

 j'avais obtenus sur le platine et autres mtaux me firent penser qu' laide 

 d'une temprature suffisante, et avec une solution sature de chlorure d'ar- 

 gent et de sel marin , on parviendrait faire adhrer l'argent sur le cuivre. 

 Effectivement, la temprature de 70 degrs environ , on obtient un argent 

 mat qui prend sous le brunissoir l'clat mtallique. En oprant la tem- 

 prature de lebullition, l'argent tire sur le noir; il est donc ncessaire de 

 se renfermer entre certaines limites de temprature, qui doivent varier sui- 

 vant la nature des alliages de cuivre, si l'on veut obtenir un argent runis- 

 sant les conditions voulues. Le titre du dpt d'argent a t dtermin de la 

 manire suivante : On a pris une lame de cuivre rouge de 5o millimtres de 

 long sur 23 de large; cette lame, ayant t pese avant et aprs l'immersion 

 dans le bain, a prsent un excdant de poids gal r>e r ,oo3. Or, comme 

 l'argent s'est substitu au cuivre en proportion atomique, on trouve, au 

 moyen d'un calcul prcdemment indiqu en parlant du platine, que l'ar- 

 gent par immersion contient o gr ,oi64 par dcimtre carr. Le procd que 

 je viens de dcrire, et qui est le rsultat et l'application d'un principe g- 

 nral, a des rapports loigns avec celui qui est employ dans quelques 

 industries, et dont M. Dumas a donn une bonne description dans les 

 Annales de V Industrie franaise et trangre, t. I er , p. 3u. Nous mettons 

 ici ce procd en regard de celui expos prcdemment : Supposons que 

 l'on ait dissous, dit l'auteur, 1 once d'argent dans l'acide nitrique, et que 

 l'on ait prcipit la dissolution au moyen de l'acide chlorhydrique ou du 

 sel marin , on lavera le chlorure d'argent et on le mlera, encore humide, 



& , i844. I er Semestre. (T. XV III, N 12.) 63 



